701 



tigung der Arsenik-Theilchen) an den Seiten aufsteigen, welche Ver- 

 tiefungen in der Oberfläche des Metalls hinterlassen. Betrachtet man 

 diese Vertiefungen oder Blasen-fönnigen Räume zwischen dem Metalle 

 und den Glas-Wandungen genau während des Erstarrens, so sieht man, 

 wenigstens aus einzelnen derselben ein ganz kleines Tröpfchen flüssigen 

 Metalls hervordringen und hier erstarren. An der obern der Luft zu- 

 gekehrten Fläche findet kein solches Ausschwitzen Statt, wahrscheinlich 

 weil hier die Erstarrung schneller vor sich geht und die festere dickere 

 Rinde dem Drucke der noch flüssigen inneren Theile einen zu grossen 

 Widerstand entgegensetzt. 



Eben dieses schnellere Erstarren neben geringerer Ausdehnung 

 während desselben mag vielleicht Ursache seyn, warum jene Erschei- 

 nung an den übrigen Metallen nicht wahrgenommen wird. 



Dagegen habe ich bei mehren von diesen eine andere Erscheinung 

 beobachtet, welche ohne Zweifel auf demselben Grunde beruht wie 

 jene , d. h. auf der Eigenschaft dieser Metalle in demjenigen Zustande, 

 welcher ihrer völligen Verflüssigung unmittelbar vorangeht, einen grös- 

 seren Raum einzunehmen, als im Zeitpunkte der völligen Verflüssigung. 

 Hat man nämlich Zink, Blei oder Zinn in einer Glas-Röhre geschmolzen 

 und erstarren lassen , so bemerkt man , wenn sie über der Weingeist- 

 Lampe langsam wieder geschmolzen werden , kleine Tröpfchen des 

 schmelzenden Metalls aus der noch festen übrigen Masse hervordringen, 

 zwischen dieser und den Wandungen des Glases emporsteigen und sich 

 zu einem oder zu ein paar Tropfen vereinigt, über die obere Fläche 

 des Metalls erheben. Hier erhalten sie sich bis die- ganze Masse flüssig 

 geworden, worauf sie schnell zusammensinken. 



Hiebei könnte jedoch der Zweifel entstehen, ob nicht im Augen- 

 blicke der Verflüssigung der ganzen Masse eine allgemeine Erhöhung 

 ihres Niveau's eintrete , wodurch die theilweise Erniedrigung desselben 

 durch das Zurücksinken jener Metall-Kügelchen vielleicht mehr als aus- 

 geglichen würde. 



Dieses Hess sich indessen bei dem angegebenen Verfahren nicht 

 mit der gehörigen Genauigkeit bestimmen, daher es nöthig war, auf an- 

 dere Mittel zu sinnen, um hierüber Gewissheit zu erhalten, was mir 

 endlich nach manchem vergeblichem Versuche mittelst folgender Vor- 

 richtung gelang. Ich Hess mir aus starkem, etwa 

 V" dickem Eisenblech eine Art Schaale oder Tiegel 

 verfertigen , wie die nebenstehende Figur zeigt, 

 welche ungefähr 1 Pfund Blei fasste und oben 

 durch eine aufgelöthete Platte desselben Bleches 

 gut verschlossen war. In dieser Deckel -Platte 

 wurde hart an ihrem einen Rande ein Loch von 

 2'" im Durchmesser gebohrt und von einem erhabenen x J'i"' hohen 

 und ungefähr eben so breiten Rande umgeben, um das Ausfliessen des 

 schmelzenden Metalls etwas zu verhindern. Nachdem nun das geschmol- 

 zene Metall durch die Öffnung im Deckel eingegossen und das Gefäss 



